I3 
Faktor „Härte”’ spricht, den ich benütze um den spezifischen 
Stahl zu qualifizieren. Man hat aber keine wissenschaftliche 
Bürgschaft dafür, dass verschiedenc Stahlarten von gleicher 
Härte sich im Biegen gleich verhalten werden. 
Doch wähite ich aus praktischen Rücksichten diese 
Einheit, weil die Schwankungen in Elastizität und Bieg- 
samkeit von Stahlstäben gleicher Härte entschieden un- 
bedeutend sind im Vergleich zu den Schwankungen dieser 
Eigenschaften im Holze derselben botanischen Species, 
selbst im Holze vêrschiedener Teile desselben Baumes. 
Für exact wissênschaftliche Untersuchungen möchte ich 
als Einheit vorschlagen: einen Stab von ro X ro mm. Quer- 
schnitt einer idealên Substanz, welcher bei einer Stützenent- 
fernung von 1oo mm. und einer Mittenbelastung von ezzemz 
Kilogvamm seine LElastiztätsgrenze erreicht mit einer 
Mittensenkung von 1 mm. und mit einer Mettenbelastung 
von zwet Alogrhmm setne Biegungserenze erreicht mit 
einer Mittensenkung von 5 mm. 
Nimmt man diese Einheit als Maassstab an für das 
Messen der Biegelastizität und der Biegsamkeit, dann 
treten anstatt def obigen Stahlfaktoren, für die Berech- 
nung der relativen Biegelastizität und der relativen Bieg- 
samkeit, die folgenden ein, welche natürlich in gleicher 
Weise berechnet wurden. 
Für diesen Einheitsstab sind: 
BENE 1250,5 mm. bei :E, —=1oo mm, B. t Ker 
nas -=—-1,0 mm. 
Ne = 1272,6 Biegungseinheiten. 
Be — 252,5 mm. bet E ='roomm.Bi =S 2, Ker 
moe P' = 5,0 mm. 
NB — 630o1,2 Biegungseinheiten. 
Für R max. Für R min. 
BERB—I00 p= r.olB gj 1-00 PSS 5-o[B 4 2.0 
250 6.3 == 0.403 33-4 = 0.829 
300 9.0 NO! 49.4 — 0.731 
350 1243 00 70.5 OO AE 
4OO OL 0251 98.4 0.614 
4A5Ö 20.4 O2 L34-1 = 0.590 
5OO 257 0202 Zone 0:00 
m.m. Ker m.m. Ker 
